Държавен вестник, бр. 12, 2022 г., стр. 113

БРОЙ  12	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  113  
MSC 101/24/Доб.3 
Приложение 7, стр.454 
I:\MEPC\101\MEPC 101- 24- Add.3.docx 
 
 
 
 
 
Фигура 1.5.5.1.9 – Принципно устройство за остъргване 
 
1.5.5.1.10 Тави за сушене 
 
Сушилните тави или тигани трябва да имат гладка повърхност, да не са замърсени и 
да са устойчиви на топлина, например от неръждаема стомана или емайл. Размерите 
трябва да са подходящи за влизане в сушилнята и да гарантират, че общата проба 
може да се побере при натоварване от около 1 g/cm2 на повърхността. 
 
1.5.5.1.11 Спрей бутилка 
Необходима е подходяща пластмасова бутилка, за да се пулверизира пробата с вода. 
 
1.5.5.1.12 Ръкавици 
За отстраняване на горещи тави и съдове са необходими термоустойчиви ръкавици. 
 
1.5.5.1.13 Разделител на проби 
Необходим е подходящ разделител на проби, както е посочено в ISO 13909-4:2001, за 
отделяне на първичната проба и смесване на преобразуваната проба за изпитване. 
 
1.5.5.2 
Вземане на проби и подготовка на пробите 
 
1.5.5.2.1 Общи положения 
Тази процедура започва с получаване на проба от не по-малко от 170 kg, запечатана в 
усилена найлонова торбичка (с дебелина 200 микрона) и съдържаща се в подходящ 
барабан (напр. 220 l). Тази опаковка гарантира, че пробата не изсъхва преди 
определянето на TML. 
 
1.5.5.2.2 Подготовка на пробата 
 
Необходими са представителни проби, които са получени при използване на ISO 
13909-4:2001 и ако е необходимо, могат да бъдат частично изсушени на въздух или 
при температура 40°C или по-ниска, за да се намали водното съдържание до начална 
точка, подходяща за сухо пресяване на въглищата с минимално отделяне на частици, 
придържайки се към извънгабаритната фракция. За тази цел пробите не трябва да се 
изсушават до под 6% обща влага. Представителните субпроби за това изпитване не 
трябва да се изсушават напълно, освен в случай на определяне на брутното 
съдържание на вода. 
MSC 101/24/Доб.3 
Приложение 7, стр.455 
I:\MEPC\101\MEPC 101- 24- Add.3.docx 
1.5.5.2.2.1 Хомогенизиране и разделяне на пробата 
Взема се така получената проба и се разделя на отделни проби, като се използва 
апарат за разделяне на пробата, както е посочено в ISO 13909-4:2001. Поставете тези 
субпроби в усилени найлонови торбички. 
1.5.5.2.2.2 Процедура за приготвяне на преобразуваната проба 
Когато пробата съдържа частици над 25 mm, трябва да се приложи процесът на 
преобразуване по-долу. 
При този процес частиците над 25 mm се отстраняват от пробата и се заменят с 
еквивалентна маса на частиците с размер от 16 mm до 25 mm. Чрез този процес се 
генерира крайна проба с достатъчна маса за изпитване на TML, която съдържа 
максимален размер на частиците от 25 mm. 
Може да се избере един от двата метода за генериране на преобразуваната проба: 
.1 
Разделя се цялата получена проба както е взета и след това се преобразува; 
или 
.2 
Остъргване на частиците над 25 mm и заместване с частиците между 
16 mm и 25 mm от съответната субпроба. 
Метод 1 
Разделяне на пълната както-е-взета проба и преобразуване 
Стъпка 1  Вземете цялата “както-е-взета” проба. 
Стъпка 2   Пресейте през сита с отвори 25 mm, 16 mm и 2.36 mm. Ако няма 
такова с отвори 2.36 mm , може да се използва такова с отвори от 2 
mm  
Стъпка 3   Претеглете всяка от четирите фракции по размер и изчислете 
процента, представен от всяка фракция по размер. 
Стъпка 4   Отделете от всяка фракция с размер под 25 mm необходимата маса 
за създаване на 25 kg преобразувана проба, като се използват 
компонентите за размера на пробата, посочени в таблица 1.5.5.2.2.2.1. 
Таблица 1.5.5.2.2.2.1 Пропорции на размерите за преобразуване 
(Метод 1) 
Размер на 
фракцията
Количество 
-2.36 mm (or -2 mm) 
процентът от тази фракция в 
оригиналната проба 
от 2.36 mm (или 2 mm) до 16 
mm 
процентът от тази 
фракция 
от 16 mm до 25 mm 
процентът от тази фракция плюс 
процентът от + 25 mm въглища
Стъпка 5 Комбинирайте всеки размер фракция. 
Стъпка 6 Напълно смесете преобразуваната проба. 
Стъпка 7. Пробата се разделя на приблизително осем представителни проби и 
всяка се поставя в усилен пластмасов плик. Пробите в тези торбички 
могат да бъдат използвани за изпитване Проктър/Фагерберг. 
Стъпка 8 За пикнометрия на плътността на частиците е необходима проба с 
частици, пресята през сита с размери 2,36 mm (или с 2 mm, ако липсва 
такъв с  2,36 mm ).